16 RECHERCHES 



Dans le premier cas, le martelage ou la trempe sont complètement im- 

 puissants à régénérer Tacier. 



Dans le second cas, qui se présente le plus souvent, un martelage conve- 

 nable rend à Tacier ses propriétés, mais il est à remarquer qu'une chaleur 

 trop élevée produit toujours un peu d'oxydation, c'est-à-dire une perte de 

 carbone; c'est pour cette raison que jamais l'acier brûlé ne reprend ses qua- 

 lités premières à moins qu'on n'en sacrifie la partie qui a été exposée à 



l'oxydation. 



Plusieurs trempes faibles (sans martelage) peuvent aussi reproduire la 

 combinaison du carbone et du fer dans l'acier détérioré, mais ce moyen tout 

 expérimental de régénérer l'acier, ne saurait être employé habituellement, 

 parce que bien peu d'aciers résistent à quatre ou cinq trempes successives ; 

 la plupart du temps, il se manifeste des criques ou des pailles qui mettent le 

 métal hors de service. 



De tous ces faits on peut conclure que parmi les agents employés dans 

 le travail de l'acier , les uns , la chaleur trop élevée ou trop longtemps pro- 

 longée , tendent à produire la séparation du fer et du charbon ; les autres, le 

 martelage et la trempe, peuvent jusqu'à un certain point reformer la combi- 

 naison détruite ou tout au moins ramener le carbone à un état tel , qu'il puisse 

 se combiner avec le fer sous l'influence d'une trempe bien faite. 



Rappelons-nous maintenant les effets produits sur les carbures de fer par 

 les différents corps que nous avons considérés comme étrangers, et qui souil- 

 lent presque toujours les aciers. 



Le silicium, le phosphore, etc., ont la propriété de chasser une partie 

 du carbone lorsqu'on les introduit dans les carbures de fer, et le peu qu'ils 

 y laissent a beaucoup de tendance à se séparer à l'état gra|)hiteux. On recon- 

 naît très-facilement cette propriété en essayant de cémenter des fers forte- 

 ment siliceux , sulfureux ou phosphoreux ; quelque soin , quelque temps qu'on 

 V mette, la cémentation pénètre peu; le charbon, à mesure qu'il se présente, 

 semble être repoussé par ces métalloïdes; on le voit à la contexture du métal , 

 lorsqu'on casse les barres après la cémentation, et l'analyse le constate éga- 

 lement. 



Puisque ces corps étrangers ont sur le carbone une action répulsive qui 



